CYMOPHANE 
345 
P 
Fig 1. 
Plan des axes 
optiques parallèle 
à g 1 (010). 
Clivages. Clivages assez faciles suivant m (MO), peu nets suivant g 1 
(010) et p (001). Cassure conchoïdale ou inégale. 
Dureté. 8, S. Fragile. 
Densité. 3,5 à 3,84. 
Coloration et éclat. Jaune d’or et diversement teintée de jaune et de 
vert. La variété a lexandrite est d’un vert olive, avec des reflets rouges; 
elle apparaît rouge quand on 1 examine a la lumière 
artificielle. 
Éclat vitreux, très vif, un peu gras, transparente 
°u translucide. 
Propriétés optiques. Plan des axes optiques parallèle 
à g x (010) et bissectrice aiguë positive (n g ) normale 
à /P (100). 
L’écartement des axes est très variable suivant 
les plages d’un même cristal. Des Cloizeaux a trouve 
certaines plages troubles des cristaux du Brésil uniaxes 
pour les rayons rouges, alors que pour les rayons 
bleus, les axes sont peu écartés dans un plan paral- 
lèle à p. D’autres plages ont leurs axes dans cette direction pour 
foutes les couleurs du spectre. Une élévation de température rapproche 
les axes parallèles à p et écarte ceux qui sont parallèles à g 1 . Cette 
transformation est réversible, mais devient permanente, si la tempéra- 
ture a été poussée plus haut. 
n g = 1,7565 (Dx.) (Na) 
nm — 1,7484 
n P = 1,7470 
n s — n P = 0,0095 
d’où 2 V = 45°20' 2E = 84°43' 
Pléochroïsme. Pléochroïque en lames très épaisses, dans la variété 
lexandrite. 
ng = vert émeraude 
nm = jaune orange 
n p = rouge. 
Composition chimique . La formule G1APO* répond a celle des spi- 
Uelles ; elle correspond à la composition suivante : 
Al 2 O 3 80,2 
G) O 19,8 
100,0 
